ＦＲＰライニング防水工法（特殊ポリエステル樹脂塗料）

石目調トップコートは、通常のＦＲＰトップコートに自然な石目調の風合いを醸し出しました。外観に石目調の雰囲気を持たせ美しく保つと共に、優れた耐候性・耐水性を付与する製品です。（住宅ベランダ、バルコニーなど）

九州塗料工業株式会社

ＦＰ-１００工法に石目調トップコートを使用する場合の施工手順
１.下地調整・清掃点検・含水率測定（直流電気抵抗式モルタル水分計）・外Ｒ面取り

２.ﾊﾟｲｵﾆﾔｼｰﾗｰ♯100 塗布➡

PC-640FXT に硬化剤混合攪拌

４.PC-640FXT 塗布(ﾗｲﾆﾝｸﾞ)➡

ｶﾞﾗｽﾏｯﾄ♯450 敷設PC-640FXT 塗布・含浸➡

中塗
着色（約 10％）PC-640FXT に硬化剤を添加･攪拌後、塗布脱泡作業➡ ６．珪砂散布
中塗後､直ちに珪砂 5 号を散布（散布量 50～100g/㎡）※刷毛ﾛｰﾗｰを回転し易くする為➡

３.PC-640FXT 塗布（下塗）➡ ｶﾞﾗｽﾏｯﾄ重ね代 50 ㎜以上の処理➡ ５.PC-640FXT にﾎﾟﾘ着色剤添加➡ ７．上塗石目調ﾄｯﾌﾟｺｰﾄに硬化剤を添加･攪拌後、塗布（塗布量 400～600g/㎡）

中塗に添加するポリ着色剤表 (＊印➡

施工完了

石目調トップコート
ライトグレー ＊ダークグレー ＊グリーン＊ベージュ＊ブラウン＊

受注生産品)

ポリ着色剤
Ｑ８１０３９グレーＱ８１０３９グレーＱ６０７７９モスグリーン
石目用ベージュ ＊石目用ブラウン ＊

工程表
塗布量

工程

内訳

商品

名㎏/㎡

1.下地調整①

浮陸部調整②

清掃・洗浄・乾燥（含水率 9%以下）

2.プライマー①

一液ウレタン樹脂塗料塗布

パイオニヤシーラー＃100

不陸調整

①

クラック・欠け・凹部処理

Q コートパテ E①

弾性ポリエステル樹脂塗布

ポリキュート PC-640FXT

0.8①

弾性ポリエステル樹脂塗布

ポリキュート PC-640FXT

0.6②

ガラスマット敷設

ガラスマット#4500.45③

弾性ポリエステル樹脂塗布

ポリキュート PC-640FXT

0.6①

浮き・膨れの発生した FRP ライニング層はポリキュート PC-640FXT

0.5(コンクリート・モルタル・合板)

3.下塗

4.ライニング

点検・補修

0.3

カッター、ディスクサンダー等で切り取り4.の工程で部分補修する①

弾性ポリエステル樹脂塗布（着色）5.中塗＋ポリ着色剤①

中塗後、直ちに珪砂 5 号を均一に散布し、珪砂 5 号

0.05～0.1

石目調トップコート

0.4～0.6

6.珪砂散布硬化させる。
7.上塗①

特殊ポリエステル樹脂塗料塗布※下地処理：モルタルは、金ゴテ平滑仕上げを標準とし、十分に乾燥（含水率 9%以下）させます。
※角処理：外Ｒは、６Ｒ以上に、内Ｒは、１０Ｒ以上に処理して下さい。

※排水勾配：勾配は、１/100 以上とし、水が溜まることなく速やかに排水出来る様にして下さい。
※上塗：石目調トップコートは、ご使用前に十分に攪拌して、左右均一に斑なく塗布して下さい。

石目調トップコートのカラーバリエーション

ライトグレー

ダークグレー

グリーン

ベージュ

ブラウン

☆この色見本は、印刷のため、実際の色と異なります。

＊石目調トップコートは、防火工法（ＦＰ－ＤＲ１防火工法・ＦＰ－ＤＲ２防火工法）、防火断熱工法（ＦＰ－ＤＲ１０防火断熱工法・ＦＰ－ＤＲ２０防火断熱工法） に使用可能です。
国土交通大臣認定仕様（飛び火試験合格）

施工上の注意●施工時の気象条件
気温が５℃未満の時は施工しないで下さい。降雨、降雪、強風又は高温多湿の時は施工しないで下さい。
気温・施工面温度に適した季節タイプを使用して下さい。
硬化剤の添加量は、気温や季節タイプで異なりますので、製品毎の技術資料（ＴＳＤＳ）をご参照下さい。
●下地の条件
不陸、巣穴、凸凹等は、ＱコートパテＥ、カチオンフィラー等で下地処理を行って下さい。
野地板、補強材は千鳥張りとし、躯体が動かないように固定して下さい。＊防水層の破断の原因
下地は十分乾燥（含水率 9%以下）させて下さい。＊新設コンクリートの養生期間目安３０日～４５日です。
表面のホコリ・油等は清掃し除去して下さい。＊新設コンクリートの場合は、表面レイタンスを除去して下さい。
●プライマー（パイオニヤシーラー♯１００）
高温（３０℃以上）高湿度（８０％以上）で使用の際は３時間以内に次の工程へ進んで下さい。
プライマー塗布後、２～２４時間以内に次の工程（乾燥確認）へ進んで下さい。＊密着不良の原因
プライマー塗布後、２４時間以上経過、または降雨になった場合、サンドペーパー等で研磨後、再度塗布して下さい。
＊プライマーには、別品番パイオニヤシーラー♯１５０も使用可能です。
●下塗、ＦＲＰライニング、中塗
ＰＣ－６４０ＦＸＴは、季節に応じた適切なものを使用して下さい。（Ｓ：夏用、Ｍ：春秋用、Ｗ：冬用）
硬化剤は、気温に合わせて規定量添加して下さい。＊添加量は、技術資料（ＴＳＤＳ）をご参照下さい。
ＦＲＰライニングの性能は、不飽和ポリエステル樹脂のガラスマットへの含浸、脱泡及び完全な硬化で 発揮されます。
ＦＲＰライニングのガラスマットのラップは、５０mm 以上重ねて下さい。
施工間隔が２日以上あいた場合は、サンドペーパー等で研磨して次の工程へ進んで下さい＊密着不良の原因＊下塗・ＦＲＰライニング・中塗用の樹脂には、別品番ポリキュートＰ－２・ポリキュートＰＣ－６６０ＦＸも使用可能です。
●上塗
石目調トップコートは、季節に応じた適切なものを使用して下さい。（ＳＳ：真夏用、Ｓ：夏用、Ｍ：春秋用、Ｗ：冬用）
硬化剤は、気温に合わせて規定量を添加して下さい。＊添加量は、技術資料（ＴＳＤＳ）をご参照下さい。
標準量を均一に塗布して下さい。＊クラック・白化現象の原因
夏場の路面温度（５０℃以上）が高い場合は、その時間帯の施工は避けて下さい。＊白化現象の原因＊大面積の場合、塗り方によっては、塗り斑に見える事があります。
＊取り扱いの注意は、キュートＦＰシステムのカタログをご参照下さい＊塗り替えの場合は、ご相談下さい。

製品の種類と荷姿
商品名液型

内容

荷姿

パイオニヤシーラー #１００１

一液ウレタン樹脂塗料

14kg, 3.5kg

ＱコートパテＥ２ポリエステル樹脂パテ(硬化剤使用)

19kg,ポリキュート ＰＣ－６４０ＦＸＴ

２

弾性ポリエステル樹脂(硬化剤使用)

20kg

ポリ着色剤 Ｑ８１０３９グレー－

ポリキュート樹脂専用着色顔料

4kg,

1kg

ポリ着色剤 Ｑ６０７７９モスグリーン－

ポリキュート樹脂専用着色顔料

4kg,

1kg

ポリ着色剤 石目用ベージュ＊－

ポリキュート樹脂専用着色顔料4kg

ポリ着色剤 石目用ブラウン＊－ポリキュート樹脂専用着色顔料4kg

石目調トップコート(各色)＊２

特殊ポリエステル樹脂塗料(硬化剤使用)

18kg,

ｶﾔﾒｯｸ M､ﾊﾟｰﾒｯｸ N､ﾒﾎﾟｯｸｽ 55（各ﾒｰｶｰ)－

MEKPO 55％溶液(硬化剤)標準タイプ

5kg, 1kg(ｹｰｽ)

防水用ガラスマット#380･#450(各ﾒｰｶｰ)－

ﾁｮｯﾌﾟﾄﾞｽﾄﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ(補強材)30kg＊印 受注生産品

九州塗料工業株式会社
本社／〒８３１－００１６ 福岡県大川市酒見３８
ＴＥＬ０９４４－８６－５１４１（代）ＦＡＸ０９４４－８７－６０７８
大木工場／〒８３０－０４０５ 福岡県三潴郡大木町横溝１２４
ＴＥＬ０９４４－３３－０３３３（代）ＦＡＸ０９４４－３３－０３３５

取扱代理店

4kg

4kg